文書 No，：SI00036
情報名：ラ イ ト ア ッ プ シ ス テ ム 塗 装 仕 様 書PP バ ンパ ーの補 修 方 法 ： 1d m ２ (深 さ 1mm)程 度 の ダメ ージ

No工

程2脱脂作
業
内容
P120 ペーパーによりダメージ部の旧塗膜を剥離し P240
ペーパーにてフェザーエッチ部を研磨して、補修部全体を P600 ペーパー水研ぎし足付けしてください。
ワックスオフメリットにて脱脂してください1

塗膜フェザー

3

プライマー

バンパープライマー透明を薄く塗装してください。

4

乾燥

乾燥は室温で 5～10 分程度取ってください。

5

パテ付け

ライトアップパテをダメージ部にヘラ付けする。1 液タイプ

1 回の膜厚は 2mm 以下としてくだで可使時間がないので、成型を充分に行ってください。

さい。2mm の目安は下地が透ける

エッチング

注意事項

プライマーは出来るだけ薄く塗る事がポイントです。

程度です。
6光照射

ライトアップスタンドを点灯し、パテに光を照射してくださ照射距離と時間で管理してください。

い。(ストップウォッチを用意してくだ

照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。

さい)照射距離が離れれば硬化ま

照射距離 20cm の場合 4 分必要です。

での時間を要します。

有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。

照射 ON からフルパワーまで 3 分程度の時間を要します。

7研磨

8脱脂

9

プライマー

硬化後、P120～P240 ペーパーで研磨しヒズミをとりま

パテ際は丁寧にエッジを取ってくだす。パテ際は、P320 ペーパーでならします。サフの足付

さい。

け研磨は、P320～P400 で充分に広く足付けしてくださ

細かいペーパーなど足付けが甘いい。
研磨後、エアーブローで除塵後、ワックスオフメリットにて脱脂清掃してください。
研磨時 PP 素材が露出した場合は、露出した部分にバンとサフ際が出ることが有ります。

必要に応じて塗装してください。

パープライマー透明を塗装します。
10プラサフ塗装

ライトアップサフは 1 液タイプで可使時間がありません。

塗装は出来るだけ塗り肌を作らな

シンナー希釈:20～30%

いように薄く又、ボカシ際は滑らか

専用シンナー塗り回数:2～3 回にボカシ塗装をしてください。塗装
時インターバルを充分に取りエアーブローで溶剤を揮散させてくださ
い。

11

光照射

12研磨

ライトアップスタンドを点灯し、サフに光を照射してください。
照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。
照射距離 20cm の場合 4 分必要です。
有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。
P600 水研ぎを行ってください。プラサフのボカシ際は充際の研磨が充分でない場合はサフ分に研ぎ落としてください。

際が出る事が有ります。

13

脱脂

ワックスオフメリットで脱脂してください。

14

上塗り塗装

上塗り塗装は PP バンパー標準塗装仕様に従ってください。

--------------------------Copyright(C) Isamu Paint Co., Ltd. --------------------------



線 傷 ・擦 傷 の補 修 方 法 ：長 さ 20cm( 深 さ 1mm 以 下 )程 度 の ダメ ージ

No

工

1

塗膜フェザー

線傷・擦傷にそって、Ｖカット状に幅を狭く P120

フェザーエッチングを行わない場合

エッチング～P240 ペーパーでフェザーエッチングを取りまは後日、線傷となって現れることがす。傷の周辺は、P240 ペーパーで足付け。

あります。

2程脱脂作業内容

注

意事項

エアーブローで除塵後、ワックスオフメリットにて脱脂清掃してください。

3
45

パテ付け
光照射

研磨

ライトアップパテを線傷に沿ってヘラ付けしてくパテをしごくようにして線傷を埋めださい。

ます。

ライトアップスタンドを点灯し、パテに光を照射し照射距離と時間で管理してくださてください。

い。(ストップウォッチを用意してくだ

照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。

さい)

照射距離 20cm の場合 4 分必要です。

照射距離が離れれば硬化までの有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。

時間を要します。

硬化後、P240 ペーパーで研磨しヒズミをとりま

パテ際は丁寧にエッジを取ってくだす。サフの足付け研磨は、P320～P400 で充分

さい。細かいペーパーなど足付けに広く足付けしてください。

が甘いとサフ際が出ることが有ります。

6

脱脂研磨後、エアーブローで除塵後、ワックスオフメリットにて脱脂清掃してください。

7

プラサフ塗装ライトアップサフは 1 液タイプで可使時間があり塗装は出来るだけ塗り肌を作らなません。

いように又、ボカシ際は滑らかにボシンナー希釈 : 20～30%

カシ塗装をしてください。

塗装回数

塗装時インターバルを充分に取り: 2～3 回

エアーブローで溶剤を揮散させてください。
8

光照射

ライトアップスタンドを点灯し、サフに光を照射してください。
照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。
照射距離 20cm の場合 4 分必要です。
有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。

9研磨

P600 水研ぎを行ってください。

際の研磨が充分でない場合はサフ

プラサフのボカシ際は充分に研ぎ落としてくださ際が出る事が有ります。

い。
10脱脂

ワックスオフメリットで脱脂してください。

11

上塗り塗装

上塗り塗装は標準塗装仕様に従ってください--------------------------Copyright(C) Isamu Paint Co., Ltd. --------------------------



小 ダ メ ージの補 修 方 法 ： 1d m ２ (深 さ 2mm 以 下 )程 度 のダ メ ージ

No工程作業内容1

塗膜フェザーP80 ペーパーによりダメージ部の旧塗膜を剥離エッチング

し P120 ペーパーにてフェザーエッチ部を研磨し注意事項てください。
2脱脂

エアーブローで除塵後、ワックスオフメリットにて脱脂清掃してください。

34パテ付け光照射

ライトアップパテをダメージ部にヘラ付けする。11 回の膜厚は 2mm 以下としてくだ液タイプで可使時間がないので、成型を充分にさい。2mm の目安は下地がすける

行ってください。

程度です。

ライトアップスタンドを点灯し、パテに光を照射し照射距離と時間で管理してくださてください。

い。(ストップウォッチを用意してくだ

照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。

さい)

照射距離 20cm の場合 4 分必要です。

照射距離が離れれば硬化までの有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。

時間を要します。
照射 ON からフルパワーまで 3 分程度の時間を要します。

5研磨

硬化後、P80・P120・P240 ペーパーで研磨しヒパテ際は丁寧にエッジを取ってくだズミをとります。パテ際は、P240～P320 ペーパ

さいーでならします。サフの足付け研磨は、P320～P400 で充分に広く足付けしてください。
6

脱脂研磨後、エアーブローで除塵後、ワックスオフメリットにて脱脂清掃してください。

7

プラサフ塗装ライトアップサフは 1 液タイプで可使時間があり塗装は出来るだけ塗り肌を作らなません。

いように薄く又、ボカシ際は滑らか

シンナー希釈 : 20～30%にボカシ塗装をしてください。塗装

塗装回数

時インターバルを充分に取りエアー: 2～3 回

ブローで溶剤を揮散させてください。
8

光照射

ライトアップスタンドを点灯し、パテに光を照射してください。
照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。
照射距離 20cm の場合 4 分必要です。
有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。

9

研磨

P600 水研ぎを行ってください。プラサフのボカシ際の研磨が充分でない場合はサフ際は充分に研ぎ落としてください。

際が出る事が有ります。

10

脱脂

ワックスオフメリットで脱脂してください。

11

上塗り塗装

上塗り塗装は標準塗装仕様に従ってください--------------------------Copyright(C) Isamu Paint Co., Ltd. --------------------------



大 ダ メ ージの補 修 方 法 ：面 積 が B5 版 程 度 の ダメ ージ

No工

程作

業

内容

1

塗膜フェザーP80 ペーパーによりダメージ部の旧塗膜を剥離エッチング

し P120 ペーパーにてフェザーエッチ部を研磨し注意事項てください。
2

脱脂

エアーブローで除塵後、ワックスオフメリットにて脱脂清掃してください。

3

パテ付け

ワイルドパテ・ストロングパテ・らく研ぎパテを用

2mm 以上の深いダメージには通いて、ダメージ修正の粗出しを行う。

常のパテである程度修正。

4

脱脂

ワックスオフメリットで脱脂してください。

5パテ付け

ライトアップパテを粗出し部にヘラ付けする。11 回の膜厚は 2mm 以下としてくだ液タイプで可使時間が無いので、成型を充分にさい。2mm の目安は下地が透ける行ってください。

程度です。

ライトアップスタンドを点灯し、サフに光を照射し照射距離と時間で管理してくださてください。

い。ストップウォッチを用意してくだ

照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。

さい。

照射距離 20cm の場合 4 分必要です。

照射距離が離れれば硬化までの有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。

時間を要します。

硬化後、P80・P120・P240 ペーパーで研磨しヒパテ際は丁寧にエッジを取ってくだズミをとります。

さい

67

光照射

研磨

パテ際は、P240～P320 ペーパーでならします。サフの足付け研磨は、P320～P400 で充分に広く足付けしてください。
8脱脂

エアーブローで除塵後、ワックスオフメリットにて脱脂清掃して下さい。

9プラサフ塗装

ライトアップサフは 1 液タイプで可使時間があり塗装は出来るだけ塗り肌を作らなません。

いように薄く又、ボカシ際は滑らか

シンナー希釈 : 20～30%にボカシ塗装をしてください。塗装

塗装回数

時インターバルを充分に取りエアー: 2～3 回

ブローで溶剤を揮散させてくださ
い。
10

光照射

ライトアップスタンドを点灯し、サフに光を照射し照射 ON からフルパワーまで 3 分てください。

程度の時間を要します。

照射距離 10cm の場合 2 分で硬化します。
照射距離 20cm の場合 4 分必要です。
有効照射面積は、1 灯で B5 版程度です。
11

研磨

P600 水研ぎを行ってください。プラサフのボカシ際の研磨が充分でない場合はサフ際は充分に研ぎ落としてください。

際が出る事が有ります。

12

脱脂

ワックスオフメリットで脱脂してください。

13

上塗り塗装

上塗り塗装は標準塗装仕様に従ってください--------------------------Copyright(C) Isamu Paint Co., Ltd. --------------------------